i8i 
hvert for sig Llev smeltet med Kulstor, si Jen Lian Jet og ved 
maadelig Hede« stcibt i Form af en Stang. Under Smeltningen 
fandtes det mærkelig , at Zinken ej brændte, som naar den 
stitiéhes aliene f- : Efter Udétobningen befandtea dejiné Qvantitet at 
liave tabt 3 Qvintiri, men ved Oms meltn ingen var Tabet voxet 
til mere, end det dobbelte, som var en blandet Aske af begge. 
Efter for s te Smeltning var denne Blandings i Brudet fiinkornig 
og morkégraae, iiist og her blandet ined lysere bladige Partik- 
jer , som om det ej var gaaet i nojeste Forening. Det lader sig 
villig ♦eje og skjere, er blod cg kan blive tjenlig til adskillig 
Kedskab, saasom Lysestager^ Knivskafter og deslige. Men da 
jeg ved denne Omaangsmaade ikke fandt den Forening mel- 
lem Tinnet og Zinken som jeg ventede, ligesém og maatte be» 
ntærke, at Tinnets Forkalkning var her usædvanlig stor, saa 
brugte jeg omsider, ved Sammensætteisen med Kobber, hver 
for sig , udi 
Ottende Forsog. , 
16 Lod Gaajkobber* • 
1 dito engl. BL Tin. 
I dito goslarsk Zink. 
Efterat Kobberet var smeltet og blandet med det smeltede Tin j 
blev omsider Zinken, ligeledes smeltet, tilsadt^ vel omrort, og 
efterat have faaet fuldkommen Hede, ud^tobt. Metallet havde 
en biegrod-guulagtig Farve, var haard , tæt^ jevnblandet, fiin- 
kornig og graaeagtig, lidet metallisk glindsende i Brudet, er 
letsmelteiig,^^ mdb taber i Vægten ej saa meget , som de Me- 
taller under 5te bg 6te Forsog. Gives det Daririelsen åf 
en Klokke, da haver det en god Lydv ^ Be|iile Composidon 
fandtes af temmelig passelig Haardhed for Canonmetal ^ men 
